— 230 — 



que en excès. Si la liqueur reste claire, c'est-à-dire si la 

 poudre noire se dissout sans laisser de résidu, il n'y a 

 plus d'argent métallique. On opère t'oxidation de l'argent 

 plus rapidement et plus commodément en opérant avec 

 l'argent non divisé, cliose dont certes on ne se douterait 

 pas. J'ai coutume de suspendre dans des ballons hermé- 

 tiquement fermés , remplis d'air fortement ozonisé et dé- 

 barassé des acides, des lames d'argent de six pouces de 

 long, un pouce de large, épais d'une ligne, au moyen 

 d'un fd de platine, et j'ai trouvé qu'une pareille lame est 

 déjà recouverte d'une nuance noirâtre après une demi- 

 lieure , et l'ozone détruit après quatre ou cinq heu- 

 res. Alors, l'argent se trouve recouvert d'une matière 

 grise-noiràtre , qui se détache facilement avec un cou- 

 teau en lamelles souvent d'uu pouce de long. Quelque- 

 fois, par une circonstance singulière, quoique toutes cho- 

 ses paraissent identiques, la formation de cette matière 

 ne se fait que lentement, si bien que la lame d'argent 

 peut rester des journées entières suspendue dans le bal- 

 lon, sans que l'ozone soit complètement détruit; aussi 

 l'oxidê se produit en quantité moindre et il se présente 

 alors sous forme pulvérulente. Il est à remarquer qu'on 

 peut dans un pareil cas accélérer l'oxidation du métal , 

 en le mouillant avec de l'eau distillée. Si l'action de l'o- 

 zone est énergique et rapide , j'obtiens de chaque lame 

 d'argent de la grandeur citée, après que tout l'ozone du 

 ballon a été détruit, eu moyenne un décigramme de cet 

 oxide, d'où il suit qu'avec quelques ballons tt quelques 

 morceaux d'argent on en peut recueillir en peu de jours 

 des quantités déjà assez notables. Dans l'espace d'un mois 

 j'en ai préparé par celfe méthode avec facilité, 10 grani- 



